positive: 我们生活中大量的物品都是不锈钢的,比如烧水壶,保温杯,碗筷,盘子等。由于大家安全意识的提高,越来越多的人在选择不锈钢餐具的时候,都会特别留意是不是304不锈钢,很多商家都会注明自家产品是304的:<br>大家的担心都很有道理——不锈钢餐具是直接与食物接触的,如果不锈钢材料不合格,其中的重金属迁移到食物中就危险了。<br>其实304是美国的一个标准,是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号。304不锈钢含铬18%,含镍8%,这样的不锈钢耐腐蚀性比较好。而我们国家标准GB4806.9-2016《食品接触用金属材料及制品》其实并没有规定食品级不锈钢的牌号,只是规定与食品接触用的不锈钢必须满足5项重金属迁移物指标:<br>也就是说,不锈钢餐具在制作过程中允许加入一些重金属,但是这些金属迁移入食品中的量,不能超过上面标准的规定。<br>从标准来看,食品级不锈钢并不能和304不锈钢画等号。那普通牌号的不锈钢能否满足食品级不锈钢的要求呢?<br>采购样品检测<br>为了解开这个疑惑,寻找安心的生活,我们在市场上采购了三种普通品牌同时又很廉价的不锈钢餐具送往专业机构检测。<br>不锈钢筷子<br>不锈钢勺子<br>不锈钢盘<br>我们采购的样品都没有标记不锈钢的牌号,只是标明了是“食品级不锈钢”。我们检测了样品中锰、铬、镍的含量,这是判断不锈钢牌号的重要指标。<br>同时按国标要求,用4%的醋酸模拟酸性食物来检测样品中5项重金属以及锰的迁移量。国标并没有规定锰的迁移量,但我们还是想看一下非304牌号的不锈钢,锰的迁移量到底有多大。<br>检测结果<br>三款样品的结果基本一样,下面附上一份报告的截图:<br>为方便阅读,我们把检测数据放在如下的表格中:<br>304不锈钢要求铬含量要大于18%,镍含量要大于8%,所以从检测出的锰、铬、镍的含量看,三款样品都明显不是304不锈钢。<br>参考国标20878——2007,汤勺和碟子的不锈钢牌号可能为022Cr12Ni,为铁素体钢。<br>不锈钢筷子的锰含量高达10.2%,明显属于高猛钢。<br>但是我们检测重金属迁移时发现:<br>三款不锈钢样品均未检测出包括锰在内的重金属迁移。包括其中的高猛钢!<br>回想之前我们也曾经检测过一款儿童用保温饭盒,其内部不锈钢也是高猛钢,同样没有检测出锰和重金属迁移:<br>总结一下<br>总结
negative: <table>】<br>304J1不锈钢板和304不锈钢板的区别304J1是304的含铜料,主要用于深加工用途,也属于节镍系列。由日本在美标304的基础之上研制成功。目前市场上还有一些加工中心可以提供热轧不锈钢的油性磨砂加工,其效果和冷轧油磨不相上下。油性拉丝也有长丝和短丝之分。电梯装饰一般选用长丝,而各类小家电、厨具等两种纹路均有选择。<br>价格更低廉,深加工性能更好。<br>304J1不锈钢是304不锈钢板的含铜料,主要用于深加工用途,也属于节镍系列。由日本在美标304的基础之上研制成功。<br>1.特性及使用用途:钢种 特性用途<br>304成形性能极佳,深拉伸用途 -餐具,保温杯,洗涤槽,锅等深拉伸用途<br>2.化学成分区分 C Si Mn P S Cr Ni Cu<br>JIS 基准 ≤0.08 ≤1.70 ≤3.00 ≤0.045 ≤0.030 18.00~20.00 6.00~9.00 1.00~3.00[1]<br>304J1 0.035 0.60 1.25 0.032 0.002 16.84 7.59 2.06[2]<br>3.机械特性区分 YS (Mpa) TS (Mpa) EI(%) Hv<br>JIS 基准 ≥155 ≥450 ≥40 ≤200[1]<br>304J1 278 554 56 155[2]<br>4,特性<br>304J1的有别于主要地方在于节镍,性能上在于优异的拉伸性<br>304族系不锈钢因其优良的表面加工性能,广泛应用于各类装饰材料,而且其耐腐蚀性能强,在200系和400系不锈钢快速增长的今天,304系不锈钢在表面装饰材料行业,仍然牢牢占据着相当大的份额,为顾客的 不锈钢。金哲金属<br></table>